132 
G.  Zinke,  Experimentelle  Untersuchungen 
Im  folgenden  Versuche  entstanden  Kristalle  der  eben 
besprochenen  Art,  an  denen  der  Achsen winkel  gemessen 
werden  konnte;  es  ergab  sich  der  Wert  31J°  für  2E,  woraus 
unter  Zugrundelegung  des  mittleren  Brechungsexponenten  2  V 
mit  20°  berechnet  wurde. 
Die  Schmelze,  bestehend  aus  34,01  Mol.-°/0  CaSi03  und 
65,99  Mol.-°/o  MgSi03  ergab  weniger  gut  ausgebildete  Di- 
opside  mit  einer  Auslöschungsschiefe  von  39°  c  :  y.  Dazwischen 
waren  kleine  unregelmäßige  Enstatitkörnchen  eingelagert. 
Aus  der  Schmelze  von  der  Zusammensetzung  30,99  Mol.-°/0 
CaSi03  und  69,01  Mol.-°/0  MgSi03  schieden  sich  Diopsid, 
Klinoenstatit,  durchwegs  gerade  auslöschender,  daher  rhom- 
bischer Pyroxen  und  endlich  noch  der  Pyroxen  mit  kleinem 
Winkel  der  optischen  Achsen  aus.  Der  Diopsid  findet  sich 
in  Form  unregelmäßig  begrenzter  kleiner  Körner,  nur  einige 
Individuen  zeigen  Kristallform.  Die  Auslöschungsschiefe  auf 
Flächen  mit  den  lebhaftesten  Interferenzfarben  beträgt  38°. 
Der  optische  Charakter  des  Minerals  sowie  der  Hauptzone 
ist  positiv.  Der  Achsen  winkel  ergab  für  2E  =  95°,  für 
2  V  —  58°.  Alle  diese  Werte  entsprechen  denen  des  ge- 
wöhnlichen Diopsids.    Dispersion  q^>  v  um  y. 
Klinoenstatit  wurde  sehr  oft  angetroffen;  die  Kristalle 
sind  teils  schlank  säulenförmig,  teils  etwas  gedrungener,  die 
Zwillingslamellen  durchsetzen  mitunter  nicht  das  ganze  Ge- 
bilde, sondern  keilen  aus. 
An  einigen  Stellen  des  Schliffes  sind  ferner  Gruppen  gerade 
auslöschender  Enstatite  mit  durchwegs  großem  Achsenwinkel. 
Endlich  fand  ich  noch  den  Pyroxen  mit  kleinem  Winkel 
der  optischen  Achsen,  2V  =  18£°.  Die  Kristalle  zeigen 
schiefe  Auslöschung ,  sie  beträgt  c :  y  ca.  32°.  Der  Achsen- 
winkel scheint  wechselnde  Größen  anzunehmen. 
Bei  dem  letzten  Versuche  endlich  kam  es  zu  keiner 
eigentlichen  Kristallbildung;  die  Masse  ist  schwammig,  von 
vielen  Hohlräumen  erfüllt.  Die  Körner  sind  zweierlei  Art: 
die  einen  zeigen  gelbe,  manchmal  blaue  und  violette  Inter- 
ferenzfarben, die  andern  graue.  Die  ersteren  entsprechen 
Diopsiden,  die  letzteren  teils  dem  Enstatit,  teils  dem  Pyroxen 
mit  kleinem  Winkel  der  optischen  Achsen.  Klinoenstatit  hat 
sich  nicht  ausgeschieden. 
